Vereinszeitung. 385 



Uehei' Herstellung lädirter Spie gel folien. 



Eine Ausbesserung der Spiegelfolie gilt selbst in Spiegel- 

 fabrücen als ein sehr schwieriges Unternehmen. In der „Polytech- 

 nischen Geseilschaft" zu Leipzig wurde dagegen unlängst folgendes 

 Verfahren mitgetheilt, welches nach vorgenommenen Versuchen 

 sich als ausgezeichnet einfach und praktisch bewährt haben soll. 

 Bei einem Spiegel, dessen Folie der Zahn der Zeit an einer Stelle 

 zerstört, reinigt man die betreftende Stelle mittelst sanften Reibens 

 mit Baumwolle so sorgfältig, als nur möglich, bis man sicher ist, 

 jede Spur von Staub oder Fett entfernt zu haben. (Bei nachlässiger 

 Reinigung bleibt ein Rand an der ausgebesserten Stelle sichtbar.) 

 Dann umschneidet man mit einem Messer am Rande eines anderen 

 Spiegelstückes einen Theil der Folie so, dass das vom Verbände 

 mit dem übrigen Spiegelbelege abgetrennte Stück etwas grösser ist 

 als die Lücke, welche man ausbessern will. Auf jenes umschnittene 

 Stück Folie bringt man nun einen kleinen Tropfen Quecksilber 

 (auf die Fläche vom Umfange eines Fingernagels etwa einen Tro- 

 pfen von der Grösse eines Stecknadelknopfes); das Quecksilber 

 breitet sich augenblicklich aus, löst das Amalgam bis an die Grenze 

 des JMesserschnittes, und macht es verschiebbar, so dass man es 

 auf die Grenze hinüberschiebeu kann. Dies Letztere ist der schwie- 

 rigste Theil der Arbeit. Dann drückt man mit Baumwolle das 

 Amalgam an genannter Stelle fest, lässt es wieder erhärten, und 

 hat den Spiegel »wie neu** hergestellt. {Polyt. Centrli. 1860. S. 592.) 



Bkh. 



lieber die Qualität des Kupfervitriols von Okerliütte hei 

 Goslar; von Bruno Kerl. 



Das neuerdings zur Okerliütte eingeführte Verfahren, durch 

 Behandlung von Kupfer mit verdünnter Schwefelsäure Kupfervitriol 

 darzustellen, hat sich so vortheilhaft erwiesen, dass man bereits 

 eine Vergrösserung der Fabrik vornimmt. Der producirte Vitriol 

 erfolgt theils in gi-össeren Krvstallen, theils als ^Viti'iolklein. Da 

 man zur Darstellung des Vitriols ein durch Verblasen gereinigtes 

 Kupfer anwendet, so ist a priori zu erwarten, dass die genannten 

 beiden Vitriolsorten dieselbe Zusammensetzung haben werden. Trotz 

 dem sind im Handel die grösseren Krystalle mehr gesucht, als das 

 Klein, indem man das Vorurtheil hat, letzteres sei unreiner als 

 erstere. Um die Irrigkeit dieser Ansicht zu beweisen, sind im che- 

 mischen Laboratorium zu Clausthal beide Vitriolsorten von F. Wer- 

 lesch analysirt und darin gefunden: 



Grössere Krystalle Vitriolklein 



Kupferoxvd 30,595 31,881 



Schwefelsäure... 34,335 34,311 



Wasser 35,727 35,868 



Zink Spur Spur 



Eisen „ „ 



Beide Vitriolsorten stimmen darnach in der Zusammensetzung 

 im Wesentlichen überein, sie bestehen aus reinem Kupfervitriol; 

 die darin gefundenen Spuren von Eisen mit Zink sind unwägbar. 

 {Berg- und Hüttenm. Ztg. 1860. No.7.) Bkh. 



